1LVA1TE. 219 



t = (b ii b^k t ) e s = (iïbMgi) 



n =\b v *-b v '*hi) q = {b^b i > , 'g x ) 



û 8 =(ôiô*»*i) 



Combinaisons observées : m b m ; g % b u - ; m a 1 ; m g* b m ; m a 1 6 1/2 ; 

 g*a l b i2 ; mh 5 g 5 b m ; m h* g 9 * g* a x b l <* \ m g* a 1 b l/i , fig. 89 pi. XV; 

 m a 1 a 1/s e 1/2 6 1/2 »; m g 3 p a 1 a 1/3 e m ne 3 q, fig. 90 pi. XVI ; m A 3 # s 

 g* 3 a* 6 1/2 e 1 ' 2 ; m A 1 # 3 ^ a 1 a 1/3 ô 1 '* ; m g* a 1 a 1/s 6 1/2 a 3 t; m h 1 g* 

 g 1 a 1 fc 1 - 7i i ; ces deux dernières combinaisons ont été observées 

 par M. Hessemberg. A l'exception de a 3 qui paraît assez rare, j'ai 

 rencontré sur plusieurs échantillons , toutes les faces indiquées sur 

 la projection, fig. 91. Les faces m, A 3 , A 1 , </ 3 , # 2 , g 1 sont cannelées 

 parallèlement a leurs intersections mutuelles; g 9/î est assez nette; 

 a 1 et 6 1 - portent souvent des stries très-fines parallèles à leur in- 

 tersection mutuelle, ce qui leur donne quelquefois un aspect cha- 

 toyant; p est ordinairement un peu raboteuse et peu développée; 

 les incidences les plus certaines sont celles de b m b xn sur p et b v% b xi - 

 de côté. Clivages assez nets suivant p et g*, moins distincts suivant 

 m et a 1 . Cassure imparfaitement conchoïdale ou inégale. Opaque, 

 même en lames très-minces. Eclat métalloïde inclinant au rési- 

 neux. Noir de velours ou de poix; noir grisâtre. Les cristaux sont 

 souvent recouverts d'une croûte ocreuse rougeâtre provenant de leur 

 décomposition superficielle. Poussière noire passant au gris et 

 quelquefois au vert. Fragile. Dur. = 5,5 à 6. Dens. =• 3,9 à 4,1, 

 Possédant un faible magnétisme qui augmente par l'exposition à la 

 flamme d'une bougie. Conduisant bien l'électricité. 



Au chalumeau, fond facilement en un globule noir magnétique. 

 Donne la coloration du fer au borax et au sel de phosphore dans le- 

 quel reste un squelette de silice. Soluble en gelée dans l'acide chlo- 

 rhydrique. 



Les analyses faites jusqu'ici, laissent dans l'incertitude le véritable 

 rapport qui existe entre les quantités d'oxygène des bases et de la si- 

 lice; le plus simple paraît être celui auquel conduisent les résultats 

 obtenus par Wackernagel et qui s'exprime par la formule : 



R 9 , Fe 2 , Si 6 ; R =.(Fe, Ca, Mn) 



Analyses de l'ilvaïte de l'île d'Elbe ; o, par Stromeyer ; 6, par Ram- 

 melsberg; c, par Wackernagel; d, en masses bacillaires, par Frankc ; 

 <?, de Nassau, par Tobler. 





a 



b 



c 



Oxygène 



d 



e 



Silice 



29/28 



29,83 



29,45 



4 5,71 



29,61' 



33,30 



Oxyde ferrique 



23,00 



22,55 



25,79 



7,74 



21,09 



22,57 



Oxyde ferreux 



3-1,90 



32,40 



28,60 



6,35 ) 



32,74 



24,02 



Chaux 



13,78 



12,44 



1 5,49 



4,42 } 10,98 



14,47 



11,68 



Oxyde raanganeux 



1,43 



1,50 



0,94 



0,21 j 



1,55 



6,78 



Alumine 



0,61 



» 



y) 





» 



» 



Eau 



1,27 



1,C0 



» 



100,27 





» 



1,12 





101,27 



100,32 



99,43 



99,47 



Den-ité : 



» 



» 



» 





» 



3,71 



